( 12i9. ) 



» Le calcul précédent appliqué à ces résultats exigerait /14»4 de chaux 

 an lieu de 4^,70 (' ) pour former avec les 35, ^^ de silice du pouzzo-port- 

 Jand. On peut donc bien encore conclure que le portland du Theil doit ses 

 propriétés les plus essentielles à la présence du pouzzo-portland, puisque 

 ce dernier entre pour les ^ dans sa composition, en faisant abstraction de 

 l'eau et de l'acide carbonique. 



» Il me reste, en dernier lieu, à faire voir que ce même composé peut 

 être obtenu par la voie sèche et qu'il peut durcir sans le concours de l'alii- 

 minafe de chaux. Toutes les expériences qtiej'ai faites dans ce sens ont été 

 conduites delà même manière : les mélanges sur lesquels j'ai opéré étaient 

 introduits dans un creuset en charbon de cornue placé lui-même dans un 

 creuset en terre réfractaire ; le tout était porté à la température du rouge 

 blanc, dans un fourneau à vent chauffé au coke, pendant un temps variable 

 suivant l'expérience. Le maximum de cuisson atteint, on laissait refroidir 

 le creuset dans le fourneau même, et l'on examinait ensuite les produits de 

 la cuisson. Sans insister sur le détail de mes expériences, sur lequel je re- 

 viendrai prochainement, je puis dire, dès maintenant, que les mélanges de 

 chaux pure et de silice de diverses natures (silice hydraulique, silex pyro- 

 maque et même quartz), dans les proportions du pouzzo-porliand, chauffés 

 plus ou moins longtemps au rouge blanc, suivant la lialure de la silice, 

 pour amener la masse à consistance fondue, mais non vitrifiée, m'ont donné 

 un pouzzo-portland artificiel dont les principaux caractères sont les sui- 

 vants : 1" sous l'influence du refroidissement, il ne tarde pas, dans la plu- 

 part des cas, à se déliter et à tomber en poussière; 2" il est entièrement 

 soluble dans l'acide chlorhydrique; 3" gâché avec la plus petite quantité 

 d'eau possible et immergé dans l'eau, il fait prise, au bout de quinze à 

 seize heures, mais en acquérant une dureté à peine égale à celle du blanc 

 d'Espagne; 4° cette dureté devient en quelques heures semblable à celle 

 des pierres les plus résistantes si l'on fait passer dans l'eau d'immersion 

 un courant d'acide carbonique ou si l'on immerge directement le mortier 

 dans l'eau chargée de ce gaz. » 



( 1 ) La différence entre les deux nombres 444 et 4= , 7 serait encore atténuée si l'on avait 

 pu calculer la chaux sous forme d'aluminoferrite de chaux, car l'équivalent du sesquioxyde 

 de fer, étant plus élevé que celui de l'alumine, diminuerait forcément le résultat calculé 

 44.4. 



